CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 
 
 
 
 
 
 
QCVN  12 - 17:2023/BCT  
 
 
 
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA   
VỀ AN TOÀN SẢN PHẨM VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP   
- THUỐC NỔ  OCTOGEN  
National technical regulation on safety of industrial explosive 
materials - Octogen  explo sives  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HÀ NỘI - 2023 DỰ THẢO 2  QCVN 12 - 17:2023/BCT  
2 
 LỜI NÓI ĐẦU 
QCVN  12 - 17:2023/BCT do Tổ soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về  
an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Octogen  biên soạn , Cục Kỹ 
thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trình duyệt, Bộ Khoa h ọc và Công nghệ 
thẩm định, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành theo Thông tư số       /2023/TT-
BCT ngày    tháng 11 năm 20 23.  
 QCVN 12 - 17:2023/BCT  
3 
 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN SẢN PHẨM VẬT LIỆU NỔ CÔNG 
NGHIỆP - THUỐC NỔ OCTOGEN  
National technical regulation on safety  of industrial explosive materials - 
Octogen  explosives  
I. QUY ĐỊNH CHUNG  
1. Phạm vi điều chỉnh  
Quy chuẩn kỹ thuật này quy định chỉ tiêu kỹ thuật,  phương pháp thử  và quy 
định quản lý đối với  thuốc nổ Octogen  có mã HS 3602.00.00. 
2. Đối tượng áp dụng  
Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng c ho các tổ chức, cá nhân có hoạt động 
liên quan tới thuốc nổ Octogen  trên lãnh thổ Việt Nam  và các tổ chức , cá nhân  
khác có liên quan . 
3. Giải thích từ ngữ  
Trong Quy chuẩn kỹ thuật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:  
Thuốc nổ Octogen : Thuốc nổ có yên gọi khác là: Cyclotetramethylene 
tetratrramine, Homocyclonit, Công thức hóa học  : - C4H8N8O8, ký hiệu/viết tắt là 
HMX . 
II. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT  
4. Tài liệu viện dẫn  
Các tài liệu viện dẫn trong Quy chuẩn kỹ thuật này được áp dụng  phiên bản 
được nêu ở dưới đây. Trường hợp tài liệu viện dẫn đã được sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay thế, áp dụng phiên bản mới nhất.  
- QCVN 01:2019/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản 
xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụ ng, tiêu hủy vật liệu nổ 
công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ.  
- QCVN 02:2015/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các loại kíp nổ 
điện.  
- TCVN 6424:1998 - Vật liệu nổ công nghiệp - Xác định khả năng sinh công 
bằng con lắc xạ thuật.  
- TCVN 4851:1989 - Nước để phân tích dùng trong phòng thí nghiệm - Yêu 
cầu kỹ thuật và phương pháp thử.  
- TCVN 4066:1985 - Thuốc thử - Axeton.  
5. Chỉ tiêu kỹ thuật  
Chỉ tiêu kỹ thuật của thuốc nổ Octogen  được quy định  tại Bảng 1 . 
Bảng 1. Chỉ tiêu kỹ thuật của thuốc nổ Octog en 
TT Tên chỉ tiêu  Đơn vị 
tính Chỉ tiêu  
1 Dạng ngoài   Tinh thể màu trắng  
2 Nhiệt độ nóng chảy   oC Không nhỏ hơn 270  
3 Độ axit    
  QCVN 12 - 17:2023/BCT  
4 
 Bảng 1. Chỉ tiêu kỹ thuật của thuốc nổ Octogen (kết thúc)  
TT Tên chỉ tiêu  Đơn vị 
tính Chỉ tiêu  
 Tính theo axit sunphuric  % Không lớn hơn 0,05  
 Tính theo axit nitric  % Không lớn hơn 0,05  
3 Hàm lượng tạp chất không tan trong 
axeton   % Không lớn hơn 0,25  
4 Độ nhạy va đập bằng phương pháp 
Cast % Từ 84 đến 100  
5 Khả năng sinh công bằng con lắc xạ 
thuật (so sánh với TNT tiêu ch uẩn) % Không nhỏ hơn 135  
6 Tốc độ nổ ở mật độ nén 1,25 g/cm3 m/s Không nhỏ hơn 6 700  
6. Bao gói , đóng thỏi  
Thuốc nổ Octogen dạng tinh thể được bao gói trong 02 túi PE buộc kín, 
đóng vào hòm gỗ hoặc hộp giấy cacton. Khối lư ợng mỗi hòm/hộp không lớn hơn 
25 kg. 
Thuốc nổ Octogen được bao gói, bảo quản ở hàm ẩm từ 15 % đến 20 %.  
7. Phương pháp thử  
7.1  Lấy mẫu  
Mẫu được lấy ngẫu nhiên 10 % số đơn vị bao gói của lô sản phẩm, với lô 
lớn không lấy quá 30 đơn vị bao gói, với lô nhỏ không nhỏ h ơn 20 đơn vị bao gói. 
Mỗi đơn vị bao gói lấy khoảng 0,3 kg, trộn đều r i chia theo nguyên t ắc phân tư để 
lấy mẫu đại diện. Mẫu được bao gói trong 2 l ớp túi PE, 1/2 mẫu được kiểm 
nghiệm và 1/2 mẫu được lưu tại nơi sản xuất hoặc nhập khẩu. Trên túi đựng mẫu 
ghi rõ thông tin: Ký mã hiệu sản phẩm, thời gian lấy mẫu, lô, n ơi sản xuất, ng ười 
lấy mẫu.  
7.2  Chuẩn bị mẫu  
Thuốc nổ Octogen ẩm được để ở điều kiện thường hoặc sấy ở nhiệt độ 50 
oC đến 70 oC và độ ẩm tương đối nhỏ hơn 60 %RH đến hàm lượng nhỏ hơn 
0,1%. 
7.3  Xác định dạng ngoài  
Dạng ngoài của thuốc nổ Octogen được xác định bằng mắt thường. Kết 
quả kiểm tra phải đạt yêu cầu theo quy định tại Điều 5  của Quy chuẩn kỹ thuật 
này. 
7.4. Xác định nhiệt độ nóng chảy  
7.4.1. Nguyên tắc  
Nhiệt độ nó ng chảy của thuốc nổ Octogen được xác định bằng cách quan 
sát sự biến đổi trạng thái vật lý của thuốc trong mao quản thủy tinh ( capilla ) ở 
khoảng nhiệt độ nhất định.  QCVN 12 - 17:2023/BCT  
5 
 7.4.2. Thiết bị, dụng cụ, hoá chất  
- Máy đo điểm chảy, khoảng đo từ 0 0C đến 300 0C, có điều chỉnh tốc độ 
gia nhiệt đến 0,1 0C/min, sai số 0,1 0C; 
- Mao quản thủy tinh  (capilla), đường kính ngoài từ 1,4 mm đến 2,0 mm, 
thành dày từ 0,2 mm đến 0,3 mm và dài từ 90 mm đến 100 mm;  
- Kính lúp, độ phóng đại 7 lần;  
- Axeton  tinh khiết phân tích  theo TC VN 4066:1985;  
- Hỗn hợp rửa axit cromic (Pha chế từ hỗn hợp K 2Cr2O7 không nhỏ hơn 
99,7 % và H 2SO 4 không nhỏ hơn 98 %);  
- Chổi rửa loại đường kính 10 mm;  
- Bình hút ẩm chứa silicagel;  
- Cối, chày bằng sứ hoặc mã não ; 
- Mẫu thuốc nổ Octogen cần xác định n hiệt độ nóng chảy.  
- Đĩa petri (Hộp l ng thủy tinh), đường kính 90 mm.  
7.4.3. Phương pháp tiến hành  
- Cân từ 03 g đến 05 g mẫu Octogen cho vào hộp l ng, dàn đều mẫu trên 
bề mặt của hộp l ng. Hộp l ng chứa mẫu được sấy ở nhiệt độ từ 75 0C đến 80 0C 
đến khối  lượng không đổi. Để nguội trong bình hút ẩm;  
- Dùng cối sứ nghiền nhỏ mẫu cần xác định nhiệt độ nóng chảy, sau đó nạp 
vào 03 mao quản thủy tinh  với chiều cao thuốc đến 2 mm. Gõ nhẹ capilla trên mặt 
bàn gỗ để dàn đều lượng thuốc nổ;  
- Tăng nhiệt độ của thi ết bị gia nhiệt đến 260 oC với tốc độ gia nhiệt 20 
0C/min;  
- Đặt 03 mao quản thủy tinh  có chứa mẫu vào 03 vị trí đo của máy;  
- Gia nhiệt với tốc độ 10 oC/min;  
- Quan sát sự biến đổi trạng thái vật lý của mẫu bằng kính lúp;  
- Quan sát, ghi lại nhiệt độ tại thời điểm mẫu bắt đầu có chảy lỏng (T 1) và 
chảy lỏng hoàn toàn (T 2). 
7.4.4 Cách tính kết quả  
Nhiệt độ nóng chảy (T nc) của mẫu, theo công thức (1):  
12
ncT + TT=2
 (1) 
Trong đó:  
- Tnc : Nhiệt độ nóng chảy của thuốc nổ Octogen, oC; 
- T1 : Nhiệt độ  tại thời điểm mẫu bắt đầu nóng chảy, oC; 
- T2 : Nhiệt độ tại thời điểm mẫu đã chảy lỏng hoàn toàn, oC. 
Thí nghiệm được tiến hành 03 lần, chênh lệch kết quả giữa các lần thí 
nghiệm đối với cùng một mẫu không được vượt quá 0, 5 oC. Kết qủa phân tích là QCVN 12 - 17:2023/BCT  
6 
 giá trị trung bình của 03 lần thí nghiệm, làm tròn số đến 0,1 oC. Kết quả kiểm tra 
phải đạt yêu cầu theo quy định tại Điều 5  của Quy chuẩn kỹ thuật n ày. 
7.5. Xác định độ axit  
7.5.1. Nguyên tắc  
Độ axit của thuốc nổ Octogen được xác định bằng phương pháp chuẩn độ  
axit - bazơ với chất chỉ thị là quỳ tính theo axit sunphuric hoặc axit nitric.  
7.5.2. Dụng cụ, vật tư và hóa chất  
- Dung dịch NaOH tiêu chuẩn 0,05 N;  
- Dung dịch HCl có n ng độ 0,1 N (kiểm tra n ng độ NaOH);  
- Chất chỉ thị quỳ (pha dung dịch 1% trong etan ol); 
- Etanol hàm lượng không nhỏ hơn 99,90 % (pha chỉ thị quỳ);  
- Bình tam giác loại 250 ml;  
- Nước cất theo TCVN 4851:1989;  
- Bình định mức loại 1 000 ml và 500 ml (chuẩn bị dung dịch);  
- Hỗn hợp rửa axit cromic (Pha chế từ hỗn hợp K 2Cr2O7 không nhỏ h ơn 
99,7 % và H 2SO 4 không nhỏ hơn 98 %);  
- Axeton tinh khiết phân tích theo TCVN 4066:1985;  
- Giá đỡ, kẹp giữ pipet, buret;  
- Bình công tơ hút (đựng chỉ thị) dung tích 50 ml.  
7.5.3. Phương pháp tiến hành  
- Pha dung dịch NaOH 0,05N: Chuyển toàn bộ l ượng NaOH  trong ống vào 
bình định mức 01 L r i thêm n ước cất cho tới vạch ta được 1 lít dung dịch chuẩn 
NaOH 0,1 N . (pha trong điều kiển nhiệt độ ở 20 oC để được kết quả chính xác 
nhất). Lấy 500 mL dung dịch NaOH vừa pha cho vào bình định mức 1 lít r i cho 
thêm nướ c cất tới vạch ta được 01 L dung dịch NaOH chuẩn 0,05  N; 
- Tiến hành chuẩn lại n ng độ thực của dung dịch NaOH bằng dung dịch 
HCl chuẩn. Ghi lại n ng độ thực của dung dịch NaOH.  
- Cân 10 g thuốc nổ Octogen đã được sấy khô đến khối lượng không đổi 
với độ ch ính xác đến 0,01 mg hòa tan trong 150 mL axeton trong bình tam giác 
250 mL; đun nóng từ 45 0C đến 50 0C cho mẫu hòa tan hoàn toàn. Thêm vào bình 
100 mL nước cất, lắc đều, để lắng.  
- Nhỏ vào hỗn hợp 15 giọt dung dịch quỳ và chuẩn bằng dung dịch NaOH, 
chuẩn độ dung dịch này cho tới khi dung dịch có màu xanh tím. Ghi lại thể tích 
NaOH tiêu tốn trong quá trình chuẩn độ.  
- Tiến hành song song với mẫu trắng (không có thuốc nổ Octogen).  
7.5.4. Cách tính kết quả  
* Độ axit của thuốc nổ Octogen (tính theo axit sunphu ric), tính theo công 
thức:  
          (V1 - V2) x N 1 x 0,002452  
   X =                                                 x 100            (2)  
              G x 0,05  QCVN 12 - 17:2023/BCT  
7 
 Trong đó :  
- X: Độ axit của thuốc nổ Octogen (tính theo axit sunphuric), %;  
- V1: Thể tích Na OH có n ng độ N 1 tiêu tốn trong quá trình chuẩn độ mẫu 
thuốc nổ octogen, mL;  
- V2: Thể tích NaOH có n ng độ N 1 tiêu tốn trong quá trình chuẩn độ mẫu 
trắng, mL;  
- N1 : N ng độ đương lượng thực của dung dịch NaOH chuẩn;  
- G : Khối lượng mẫu thuốc nổ Octogen  thử nghiệm, g;  
- 0,05: N ng độ dung dịch NaOH tiêu chuẩn, N;  
- 0,002452: Lượng axit sunphuric tương ứng với 1 mL dung dịch NaOH 
0,05 N, g.  
* Độ axit của thuốc nổ Octogen (tính theo axit nitric), tính theo công thức:  
           (V1 - V2) x N 1 x 0,00315  
   X =                                                 x 100            (3)  
              G x 0,05  
trong đó:  
- X là độ axit của thuốc nổ tính theo axit nitric, tính bằng %;  
- V1 là thể tích dung dịch NaOH có n ng độ N1 tiêu tốn khi chuẩn mẫu 
thực, tính bằng mL; 
- V2 là thể tích dung dịch NaOH có n ng độ N1 tiêu tốn khi chuẩn mẫu 
trắng, tính bằng mL;  
- N1 là n ng độ đương lượng gam thực của dung dịch NaOH;  
- G là khối l ượng mẫu, tính bằng g;  
- 0,05 là n ng độ dung dịch NaOH tiêu chuẩn, tính bằng N;  
- 0,00315 là lượng axit nitric t ương ứng với 1 mL dung dịch NaOH 0,05 N, 
tính bằng g.  
Thí nghiệm được tiến hành 03 lần, giá trị chênh lệch giữa 03 lần xác định 
không vượt quá 0,002 %. Kết quả phân tích là giá trị trung bình của 03 lần thí 
nghiệm, làm tròn số đến  0,01 %.  
7.6. Xác định hàm lượng tạp chất không tan trong axeton  
7.6.1. Nguyên tắc  
Hàm lượng tạp chất không tan trong axeton của thuốc nổ Octogen  được 
xác định bằng phương pháp khối lượng, sau khi hoà tan và lọc qua cốc lọc xốp.  
7.6.2. Dụng cụ, hoá chất  
- Axeton tinh khiết phân tích theo TCVN 4066:1985;  
- Hỗn hợp rửa axit cromic (Pha chế từ hỗn hợp K 2Cr2O7 không nhỏ hơn 
99,7 % và H 2SO 4 không nhỏ hơn 98 %)  ; 
- Nước cất, theo TCVN 4851:1989;  
- Phễu lọc xốp số 3 dung tích 60 ml;  
- Bơm chân không ( Đạt độ châ n không tối thiểu 399,96 Pa (3 mmHg)) ; QCVN 12 - 17:2023/BCT  
8 
 - Bình hút chân không dung tích 500 ml;  
- Bình hút ẩm chứa silicagel hoặc canxi clorua khan ; 
- Cốc thuỷ tinh chịu nhiệt 100 ml;  
- Mặt kính đ ng h  đường kính 50 ml;  
- Đũa thủy tinh;  
- Tủ sấy, có điều chỉnh nhiệt độ đế n 1 0C; 
- Cân phân tích, sai số 0,1 mg;  
- Bếp cách thủy;  
- Nhiệt kế có dải đo từ 0 0C đến 100 0C, giá trị 01 vạch chia 01  0C. 
7.6.3. Phương pháp tiến hành  
- Chuẩn bị cốc lọc xốp: Rửa sạch cốc lọc xốp bằng axeton và nước cất, 
axeton nóng và được sấy ở nhiệt  độ từ 95 0C đến  100 0C trong khoảng 1 h (đến 
khối lượng không đổi) , để nguội trong bình hút ẩm khoảng 30 min . Cân xác định 
khối lượng cốc lọc xốp đã được sấy (G 1). 
- Cân 10 g mẫu thuốc nổ Octogen  (G) cho vào cốc lọc xốp. Cho axeton đã 
được đun nóng từ 45  0C đến 50 0C vào khoảng 1/2 thể tích cốc lọc xốp, đặt cốc 
lọc vào bình hút chân không. Dùng đũa thuỷ tinh khuấy nhẹ cho đến khi thuốc nổ 
Octogen  tan hết thì mở bơm chân không để hút hết dung dịch thuốc nổ 
Octogen/axeton trong phễu ra. Tiếp tục dùng axeton  nóng để rửa sạch đũa thuỷ 
tinh và cốc lọc xốp cho tới khi tráng rửa cốc và đũa thủy tinh nhiều lần bằng 
axeton nóng cho đến khi hết thuốc nổ (kiểm tra bằng cách nhỏ vài giọt dung dịch 
thu được ở dưới phễu thủy tinh lên mặt kính đ ng h , cho bay hơi hoàn t oàn, nếu 
không có vết để lại trên mặt kính đ ng h  là thuốc nổ tan hoàn toàn) . 
- Đem sấy cốc lọc xốp ở nhiệt độ từ 95 0C đến 100 0C trong khoảng 1 h 
(đến khối lượng không đổi), để nguội trong bình hút ẩm khoảng 30 min. Cân xác 
định khối lượng cốc lọc xốp v à tạp chất (G 2). 
7.6.4. Cách tính kết quả  
Hàm lượng tạp chất không tan trong axeton của mẫu, tính theo công thức:  
           G2 - G1 
   X =                     x 100  (4)  
        G      
Trong đó:  
- X: Hàm lượng tạp chất không tan trong axeton, %  
- G : khối lượng mẫu, g;  
- G1 : khối lượng cốc lọc xốp đã sấy, g;  
- G2 : khối lượng cốc lọc xốp và tạp chất, g.  
Thử nghiệm được tiến hành 03 lần, chênh lệch kết quả giữa 02 lần thí 
nghiệm song song đối với cùng một mẫu không vượt quá 0,02 %. Kết quả là trung 
bình cộng của 03 lần thí nghiệm, làm tròn số đến 0,01 %.  
7.7. Xác định độ nhạy va đập bằng phương pháp Cast  
7.7.1. Nguyên  lý phương  pháp  QCVN 12 - 17:2023/BCT  
9 
 Xác định độ nhạy  va đập của thuốc  nổ Octogen  theo tỷ lệ phần  trăm nổ của 
mẫu bằng  thiết bị đo độ nhạy  va đập. 
7.7.2. Dụng  cụ, thiết bị 
- Thiết  bị xác định độ nhạy  va đập có yêu cầu kỹ thuật  sau: 
+ Chiều  cao làm việc không  nhỏ hơn 500 mm; 
+ Khối lượng  quả búa 10,0 ± 0,01 kg; 
+ Độ cứng  đầu đập của búa: Từ 61 đến 64 HRC;  
+ Bề mặt đe thép phải song  song  với phương  nằm ngang,  cho phép lệch 
không  lớn hơn 2 mm/m;  
+ Độ nhám  bề mặt đe thép (Ra) không  lớn hơn 3,2 m; 
+ Tỷ lệ phần  trăm nổ của mẫu hexogen  tinh chế: Từ 60 % đến 84 %; 
- Bộ áo cối, cối, chày : Theo  quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Quy chuẩn  kỹ 
thuật  này; 
- Tủ sấy, khoảng  nhiệt  độ làm việc từ 0 đến 200 °C, sai số ± 2 0C; 
- Cân phân  tích, phạm  vi đo từ 0 đến 330 g, sai số ± 0,0002  g; 
- Nhiệt  ẩm kế: 
+ Phạm  vi đo độ ẩm từ 0 đến 100 %RH,  sai số ± 5 %RH;  
+ Phạm  vi đo nhiệt độ từ 10 đến 100 0C, sai số ± 1 0C; 
- Thước  cặp, phạm  vi đo từ 0 đến 200 mm, sai số ± 0,02 mm; 
- Panme  đo ngoài,  phạm  vi đo từ 0 đến 25 mm, sai số ± 0,001  mm; 
- Panme  đo trong,  phạm  vi đo từ 0 đến 25 mm, sai số ± 0,001  mm; 
- Dưỡng  kiểm  tra chiều  cao, chiều  cao 250 mm, sai số 0,5 mm; 
- Dưỡng  kiểm  tra chiều  cao, chiều  cao 500 mm, sai số 0,5 mm; 
- Dưỡng  kiểm  tra lỗ cối, từ 9,98 mm đến 10,01  mm, sai số ± 0,0001  mm; 
- Dưỡng  kiểm  tra lỗ cối, từ 10,01  mm đến 10,02  mm, sai số ± 0,0001  mm; 
- Bộ sàng,  bằng  đ ng  hoặc  kim loại màu g m 03 loại có kích thước  mắt 
sàng  0,20 mm, 0,28 mm và 0,40 mm; 
- Bộ chày  cối bằng  đ ng,  sứ hoặc  mã não; 
- Bình hút ẩm chứa silicagel hoặc canxi clorua khan ; 
- Axeton tinh khiết phân tích theo TCVN 4066:1985.  
7.7.3   Chuẩn  bị mẫu               
- Mẫu được sấy đến khối lượng không  đổi tại nhiệt  độ từ 60 oC đến 70 oC 
và được bảo quản  trong  chén  cân, túi PE hoặc  vật liệu khác  mà không  ảnh hưởng 
đến chất lượng của thuốc;  
- Trước khi thử nghiệm,  mẫu phải được sấy ở nhiệt  độ từ 60 oC đến 70 oC 
đến khối lượng không  đổi, sau đó để trong  bình hút ẩm không  nhỏ hơn 2 h trước 
khi thử nghiệm.  Nếu mẫu để quá 24 h, trước khi thử nghiệm  thực hiện sấy lại 
trong  01 h ở nhiệt  độ từ 60 oC đến 70 oC.  
7.7.4. Chuẩn bị thiết bị  QCVN 12 - 17:2023/BCT  
10 
 - Thiết  bị xác định độ nhạy  va đập phải được  kiểm  tra kỹ thuật  đạt yêu cầu. 
Được  lau sạch  dầu mỡ bảo quản  tại vị trí lỗ cối, đầu búa, loại sạch  bụi, gỉ (nếu 
có). Kiểm  tra độ nẩy cúa búa rơi tự do trong  điều kiện không  có mẫu thử nghiệm  
tại độ cao 500 mm, đạt yêu cầu khi độ nẩy đạt từ 350 đến 375 mm. 
- Bộ áo cối, cối, chày  phải kiểm  tra kỹ thuật  đạt yêu cầu theo Phụ lục 1 ban 
hành  kèm theo Quy chuẩn  kỹ thuật  này. Khe hở giữa chày  và cối phải nằm trong  
khoảng  từ 0,02 đến 0,03 mm. Được  làm sạch  dầu, mỡ, bụi bằng  xăng  A92, rửa 
bằng  Axeton,  tráng  bằng  Etanol  và sấy khô trong  tủ sấy ở nhiệt  độ từ 50 đến 60 
0C trong  01 h. Để nguội  trong  bình hút ẩm đến nhiệ độ thử nghiệm.  
7.7.5. Cách  tiến hành  
- Cân 0,05 ± 0,002  g mẫu cho mỗi lần thử. Lắp cối vào áo cối, lắp chày  thứ 
nhất vào cối. Chuyển  mẫu vào cụm chày,  cối vừa chuẩn  bị. Cần thận đặt chày  thứ 
2 lên lớp thuốc  nổ, ấn nhẹ và xoay  từ 02 đến 03 vòng  chày  trên để dàn đều thuốc  
nổ giữa 02 chày;  
- Nâng  quả búa lên vị trí làm việc (250 mm);  
- Lắp bộ chày  cối chứa  mẫu vào vị trí định vị trên thiết bị. Đặt tấm chắn  an 
toàn trước  thiết bị để ngăn  cách  giữa người  thao tác với thiết bị; 
- Giải phóng  chốt hãm để bứa rơi tự do; 
- Kiểm  tra xác định mẫu có nổ hay không,  ghi lại kết quả. Tiếp tục thử 
nghiệm  cho đến khi hết số mẫu đã chuẩn  bị cho 01 lần thử nghiệm.  Mẫu được  
cho là nổ khi quan  sát thấy một số hiện tượng  sau: Phân  hủy (chuyển  màu,  có 
mùi, có hơi bay ra); cháy  (bốc khói,  có vệt hằn, vết xám xuất hiện sau vụ nổ, có 
tiếng  nổ nhỏ);  nổ (bốc khói, có vệt hằn, tiếng  nổ rõ ràng);  
- Tiến hành  thử nghiệm  song  song  02 nhóm,  mỗi nhóm 25 phát, xác định tỷ 
lệ phần  trăm nổ của mỗi nhóm,  đánh  giá kết quả của 02 nhóm  song  song  có nằm 
trong  khoảng  trị số nổ tin cậy không.  Trường  hợp không  nằm trong  khoảng  trị số 
tin cậy, phải tìm nguyên  nhân  r i mới được  phép  tiến hành  làm lại 02 nhóm  mới. 
- Để đánh  giá kết quả thử nghiệm  của 02 nhóm  có sự chênh  lệch hay 
không , tiến hành  như sau: 
+ Từ kết quả thử nghiệm  của mỗi nhóm,  tra Phụ lục II của số tin cậy 95 % 
để xác định khoảng  trị số tin cậy của mỗi nhóm  (P1, Pn), trong  đó P1 là giới hạn tin 
cậy dưới  và Pn là giới hạn tin cậy trên. Chỉ cần kết quả thử nghiệm  của 01 nhóm  
nằm trong  khoảng  trị số tin cậy của nhóm khác,  nghĩa  là kết quả thử nghiệm  song  
song  của 02 nhóm  nằm trong  vùng  trị số tin cậy. 
7.7.6. Biểu thị kết quả 
Tính toán tỷ lệ phần  trăm nổ thử nghiệm  đối với 01 nhóm  (25 phát)  theo 
công  thức 5. 
             X 
   P =                  x 100  ( 5) 
       25      
Trong  đó:  
- P: là tỷ lệ phần  trăm nổ, tính bằng  %; 
- X là số phát nổ trong  tổng số 25 phát.  QCVN 12 - 17:2023/BCT  
11 
 Khi tỷ lệ phần  trăm của 02 nhóm  thử nghiệm song  song  nằm trong  vùng  trị 
số tin cậy, lấy trị số bình quân  làm kết quả độ nhạy  va đập của mẫu thử này.   
Kết quả kiểm  tra phải đạt yêu cầu theo quy định tại Điều 5 của Quy chuẩn 
kỹ thuật n ày. 
7.8. Xác định khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật  
Thực hiện theo TCVN 6424:1998.  
7.9. Xác định tốc độ nổ  
7.9.1  Nguyên lý ph ương pháp               
Dùng máy đo thời gian xác định thời gian sóng nổ truyền qua một chiều dài 
nhất định trên thỏi thuốc, từ đó xác định tốc độ nổ của thuốc nổ.  
7.9.2. Vật tư, thiết bị, dụng cụ  
- Máy đo tốc độ nổ và dây quang đ ng bộ;  
- Kíp nổ điện số 8 theo quy định tại QCVN 02:2015/BCT;  
- Máy nổ mìn chuyên dụng hoặc ngu n điện một chiều từ 6 V đến 12 V;  
- Ống nhựa đường kính ngoài từ 27 đến 32 mm, chiều dài 320 mm;  
- Nắp đậy ống nhựa, đường kính trong 33  1 mm, chiều dày 1,0  0,5 mm; 
lỗ tròn ở tâm có đường kính 7,5 mm;  
- Thước vạch chuẩn, có chia vạch đến 1 mm;  
- Thước cặp có dải đo từ 0 đến 250 mm, sai số 0,02 mm;  
- Chày gỗ chuyên dụng, đ ường kính 24,5  0,2 mm hoặc 29,5  0,2 mm ; 
- Khoan chuyên dụng, b ằng đ ng hoặc kim loại màu, đường kính mũi 
khoan từ 1,5 mm đến 2,0 mm  ; 
- Etanol hàm lượng không nhỏ hơn 99,0 %;  
- Buret 100 ml, Vạch chia 0,2 ml;  
- Hầm nổ hoặc bãi thử nổ.  
7.9.3. Chuẩn bị mẫu  
Nghiền mẫu thuốc nổ trong cối sứ, qua râ y 20 lỗ/cm2 nh i vào trong ống 
nhựa  đường kính từ 27 đến 32 mm, dùng chày gỗ chuyên dụng nén nhẹ để thuốc 
nổ đạt mật độ rắc 1,25 g/cm3. Tạo 02 lỗ tra dây quang đ ường kính 2 mm tại 02 lỗ 
chờ và 01 lỗ tra kíp đường kính 7,5 mm, sâu từ 25 đến 30 mm tại ở đầu,  dọc trục 
thỏi thuốc nổ đã nh i trong ống nhựa . Khoảng cách t ừ đáy kíp đ ến vị trí dây quang 
gần nhất phải không nh ỏ hơn 50 mm và kho ảng cách gi ữa 02 dây quang không 
nhỏ hơn 180 mm . 
7.9.4. Chuẩn bị đo  
- Rải cát để tạo mặt phẳng;  
- Dùng thước vạch chuẩn đánh  dấu vị trí tạo lỗ tra dây quang;  
- Tạo lỗ tra dây quang vuông góc với trục của thỏi thuốc nổ;  
- Tạo lỗ tra kíp ở đầu và dọc trục thỏi thuốc nổ.  QCVN 12 - 17:2023/BCT  
12 
 Khoảng cách t ừ đáy kíp đ ến vị trí dây quang g ần nhất phải không nh ỏ hơn 
50 mm và kho ảng cách gi ữa 02 dây quang không nh ỏ hơn 180 mm sao cho dây 
quang th ứ hai cách đ ầu còn lại của thỏi thuốc không nh ỏ hơn 50 mm.  
Chuẩn bị mẫu và cách đ ấu dây với mẫu thuốc nổ được thể hiện tại Hình 1.  
 
 
1. Dây quang   2. Kíp nổ điện số 8   3. Thuốc nổ Octogen  
Hình 1. Sơ đồ chuẩn bị mẫu  và cách đấu dây với mẫu thuốc nổ  
7.9.5. Tiến hành đo  
- Tra kíp vào lỗ đã tạo trên thỏi thuốc ; 
- Cài đặt khoảng cách giữa hai dây Start và Stop trên máy đo. Kiểm tra sự 
sẵn sàng của máy đo (sẵn sàng ghi lại các dữ liệu của quá trình nổ);  
- Tiến hành kích n ổ mẫu thỏi thuốc nổ, máy đo sẽ bắt đầu thu nhận thông 
tin về tốc độ nổ. Kết quả đo được phân tích trên máy tính bằng phần mềm đi kèm 
máy.  
Thí nghiệm được tiến hành tối thiểu 03 lần, sai số giữa các kết quả đo 
không được lớn hơn ± 200 m/s. Kết quả là giá tr ị trung bình của các phép thử, làm 
tròn đến số nguyên.  
7.10. Quy định về an toàn trong thử nghiệm  
Phải tuân thủ quy định về an toàn trong bảo quản, sử dụng, tiêu hủy vật liệu 
nổ công nghiệp theo quy định tại Quy chuẩn số QCVN 01:2019/BCT trong quá 
trình thử nghiệm và tiêu hủy mẫu không đạt yêu cầu . 
7.11. Quy định về sử dụng phương tiện đo  
Phương tiện đo phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật 
về đo lường. Trong toàn bộ thời gian quy định của chu kỳ kiểm định, đặc tính kỹ thuật 
đo lường c ủa phương tiện đo phải được duy trì trong suốt quá trình sử dụng.  
III. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ  
8. Quy định về quản lý  
8.1. Thuốc nổ Octogen  phải công bố hợp quy phù hợp quy định kỹ thuật tại 
Điều 5  của Quy chuẩn kỹ thuật n ày, gắn dấu hợp quy (dấu CR) và ghi nh ãn hàng 
hóa trước khi lưu thông trên thị trường . 
8.2. Thuốc nổ Octogen  sản xuất trong nước phải thực hiện việc công bố 
hợp quy theo quy định tại Thông tư số  28/2012/TT -BKHCN  ngày 12  tháng 12 năm 
2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, 
công bố hợp quy và phư ơng thức đá nh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn QCVN 12 - 17:2023/BCT  
13 
 kỹ thuật (sau đây viết tắt là Thông tư số  28/2012/TT -BKHCN ), Thông tư 
số 02/2017/TT -BKHCN  ngày 31  tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  28/2012/TT -BKHCN  
ngày 12  tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định 
về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phư ơng thức đánh giá sự phù hợp 
với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật  (sau đây viết tắt là Thông tư số  02/2017/TT -
BKHCN ) và Thông tư số  06/2020/TT-BKHCN  ngày 1 0 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ  quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số 
điều Nghị định số 132/20 08/NĐ -CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 , Nghị định số 
74/2018/NĐ -CP ngà y 15 tháng 5 năm 2018 , Nghị định số 154/2018/NĐ -CP ngày 
09 tháng 11 năm 2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ -CP ngày 01 tháng 11 năm 
2017  của Chính phủ  (sau đây viết tắt là Thông tư số  06/2020/TT-BKHCN ). 
8.3. Thuốc nổ Octogen  nhập khẩu phải thực hiện kiểm tra nhà nước về 
chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số  36/2019/TT-BCT 
ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương  quy định quản lý  
chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương  
(sau đây viết tắt là Thông tư số  36/2019/TT-BCT). 
9. Công bố hợp quy  
9.1. Việc công bố hợp quy thuốc nổ Octogen  sản xuất trong nước phải dựa 
trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động 
theo quy định tại Nghị định  107/2016/NĐ -CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ quy định kinh doanh dịc h vụ đánh giá sự phù hợp (sau đây viết tắt là 
Nghị định số 107/2016/NĐ -CP); Nghị định số  154/2018/NĐ -CP ngày 09 tháng 11 
năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện 
đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công 
nghệ  và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành  (sau đây viết tắt là Nghị định 
số 154/2018/NĐ -CP) hoặc được thừa nhận theo quy định của Thông tư 
số 27/2007/TT -BKHCN  ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Bộ t rưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ hướng dẫn việc ký kết và thực hiện các Hiệp định và thỏa thuận 
thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp (sau đây viết tắt là Thông tư số 
27/2007/TT -BKHCN).  
9.2. Việc công bố hợp quy thuốc nổ Octogen  nhập khẩu  phải dựa t rên kết 
quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được Bộ Công Thương chỉ định theo 
quy định tại Thông tư số  36/2019/TT-BCT hoặc được thừa nhận theo quy định 
của Thông tư số  27/2007/TT -BKHCN . 
9.3. Chứng nhận hợp quy  
Chứng nhận hợp quy đối với thuốc nổ Octogen  sản xuất trong nước và 
nhập khẩu thực hiện theo phương thức 5 “Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá 
quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc 
trên thị trường hoặc lô hàng nhập khẩu kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất” 
hoặc phương thức 7 “ Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa”  tại cơ sở sản 
xuất theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số  28/2012/TT -BKHCN . 
9.4. Thử nghiệm phục vụ việc chứng nhận hợp quy phải được thực hiện 
bởi một trong các tổ chức sau:  
9.4.1. Thử nghiệm đối với thuốc nổ Octogen  sản xuất trong nước : Tổ chức 
thử nghiệm theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ -CP, Nghị định số 
154/2018/NĐ -CP hoặc t ổ chức thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định theo 
quy định tại Thông tư số  36/2019/TT-BCT hoặc tổ chức được thừa nhận theo quy 
định của Thông tư số  27/2007/TT -BKHCN . QCVN 12 - 17:2023/BCT  
14 
 9.4.2. Thử nghiệm đối với thuốc nổ Octogen  nhập khẩu: Tổ chức thử 
nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định theo quy định tại Thông tư 
số 36/2019/TT-BCT hoặc tổ chức được thừa nhận theo quy định của Thông tư 
số 27/2007/TT -BKHCN . 
9.5. Trình tự, thủ tục và h  sơ công bố hợp quy  
Trình tự, thủ tục và h  sơ công bố hợp quy đối với thuốc nổ Octogen  sản 
xuất trong nước  và nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
36/2019/TT -BCT.  
10. Sử dụng dấu hợp quy  
Dấu hợp quy phải tuân thủ theo khoản 2 Điều 4 của quy định về chứng 
nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy 
ban hành kèm theo Thô ng tư số  28/2012/TT -BKHCN . 
IV. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN  
11. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân  
11.1. Trách nhiệm của tổ  chức sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu  thuốc nổ 
Octogen  
11.1.1. Tổ chức sản xuất, kinh doanh thuốc nổ Octogen  phải đảm bảo yêu 
cầu quy định tại Phần II, thực hiện quy định tại Phần III của Quy chuẩn kỹ thuật 
này và đảm bảo chất lượng phù hợp với quy định tạ i Luật Chất lượng sản phẩm 
hàng hóa.  
11.1.2. Tổ chức sản xuất, nhập khẩu thuốc nổ Octogen  phải đăng ký bản 
công bố hợp quy tại Sở Công Thương nơi đăng ký kinh doanh theo quy định tại 
Thông tư số  36/2019/TT-BCT. 
11.2. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nướ c 
11.2.1. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì phối hợp 
với Vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Công Thương, các đơn vị có liên quan 
hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật này.  
11.2.2. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  kiểm 
tra, đôn đốc về thực hiện các thủ tục công bố hợp quy theo quy định tại Quy 
chuẩn kỹ thuật này . 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
12. Hiệu lực thi hành  
12.1. Quy chuẩn  kỹ thuật  này có hiệu lực thi  hành kể từ ngày 01 tháng 7 
năm 202 4. 
12.2. Trong quá trình thực hiện Q uy chuẩn kỹ thuật này, trường hợp tổ 
chức, cá nhân có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Công Thương để 
xem xét, giải quyết . 
12.3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật , Tiêu chuẩn  viện 
dẫn tại Quy chuẩn kỹ thuật này c ó sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực 
hiện theo quy định tại văn bản hiện hành ./. QCVN 12 - 17:2023/BCT  
15 
 Phụ lục  1 
Bộ dụng cụ áo cối, cối, chày  
 
 
 
1. Áo cối   2. Cối   3. Thuốc nổ   4. Chày  
Hình 1. Bộ dụng cụ áo cối, cối, chày  
 
 
Áo cối được chế tạo bằng thép dụng cụ theo OCT 1435 -74 hoặc tương 
đương c ó độ cứng từ 61 HRC đến 63 HRC  
Kích thước tính bằng mm  
Hình 2. Áo cối  
 
 
 
 
 
 
Cối được chế tạo bằng thép dụng cụ theo OCT 1435 -74 hoặc tương 
đương có độ cứng từ 61 HRC đến 63 HRC  
Kích thước tính b ằng mm  
Hình 3. Cối 
 
 
 
40±0,06  
: R0,5±0,1  
Rl±0.1   
QCVN 12 - 17:2023/BCT  
16 
  
 
 
 
 
Chày  được chế tạo bằng thép vòng bi theo OCT 801-78 hoặc tương 
đương  có độ cứng từ 63 HRC đến 65 HRC  
Kích thước tính bằng mm  
Hình 4. Chày  
 
QCVN 12 - 17:2023/BCT  
17 
 Phụ lục  2 
Bảng kê khoảng tin cậy xác suất nổ  
P n 
25 50 
P1 Pn P1 Pn 
100 100 86 100 93 
96 100 80 100 87 
92 99 74 98 81 
88 98 69 96 75 
84 96 64 93 71 
80 93 59 90 66 
76 91 55 87 62 
72 88 51 84 57 
68 85 47 80 53 
64 82 44 77 49 
60 79 39 74 45 
56 76 35 70 41 
52 72 31 66 37 
48 69 28 63 34 
44 65 24 59 30 
40 61 21 55 26 
36 58 18 51 23 
32 54 15 47 19 
28 49 12 43 16 
24 45 9 38 13 
20 41 7 34 10 
16 36 4 29 7 
12 31 3 25 4 
8 26 1 19 2 
4 20 0 14 1 
0 14 0 7 0 
Ghi chú: n là số phát thử nghiệm  của 01 nhóm; P 1, Pn là giới hạn tin cậy trên và 
giới hạn tin cậy dưới vùng trị số tin cậ y của kết quả xác định nhóm đó.